Achtzehnter Abscliiiitt. Fasern. 291 



Herzog') erhielt als mittlere Länge von Flachssorten verschiedener 

 Provenienz Belgien, Holland, Russland, Böhmen, Mähren, Galizien, Tirol) 

 den Werth 0,867 m. Der längste von Herzog untersuchte Flachs (Tirol, 

 llandschwingerei) maass 1,25, der kürzeste (Galizien, Kopfflachse, auf 

 Handbrechen erhalten) 0,65 m. 



Festigkeit der Flachsfaser. Die Rissfestigkeit pro I mm be- 

 trägt nach H artig 36 (s. oben p. 184), nach Herzog-) im Mittel 35,88 kg, 

 die Risslänge (unter Annahme einer Dichte von 1,5) nach H artig 24, 

 nach Herzog 23,92 km. 



Aus seinen Beobachtungen berechnet Herzog die mittlere Rissfestig- 

 keit einer Bastzelle des Flachses auf 1 2,2 g. 



Die Farbe der besten Flachssorten ist eine lichtblonde. Nach 

 Lefebure's Methode erhaltener Flachs ist ganz lichtblond, beinahe 

 weiss. Die durch Thaurüste gewonnenen Sorten sind grau. UnvoU- 

 -ländig gerüstete Sorten zeigen eine etwas grünliche Färbung, indem 

 (las in den Geweben enthaltene Chlorophyll nicht vüllig zerstört wurde. 

 Migenthümlich ist die Farbe des unter Mitwirkung von Schlamm durch 

 Kaltwasserrüste in Belgien erhaltenen Flachses, welcher stahlgrau ge- 

 färbt ist. Am dunkelsten sind die durch Schwarzrüste erzielten Sorten, 

 nie Farbe des ägyptischen Flachses ist graugelb , mit einem Stich ins 

 Hrithlichf. — Die blonde oder weissliche Farbe ist den Bastzellen des 

 Flachses eigentluimlich. Stark gelb gefärbte rohe Flachse enthalten noch 

 viel von den dem Baste aussen anhaftenden l\'irenchvmzellen. Untersucht 



1 1. c., p. 1 I. 



2) Oesterr. Chenlike^/eilull^^ 1868. Nr. 10 und II. 



l'j» 



